(3) Areitio. — la auricalcita de udias. 331 



tas en 61, y reunido el precipitado al anterior, se precipit6 el 

 zinc de la disolucion al estado de sulfuro , por medio del sulfhi- 

 drico en corriente con las debidas precauciones. Una vez disuelto 

 en ^cido clorhldrico el residuo obtenidolavando, secando, inci- 

 nerando y calcinando, y precipitado el zinc del liquido liir- 

 viendo al estado de carbonato por medio del carbonato de sosa, 

 se lav6 con agua hirviendo, secando, separando 6 impreg-nando 

 el filtro con una disolucion saturada de nitrato de amoniaco, con 

 objeto de evitar la p^rdida de zinc por volatilizacion durante el 

 incinerado, y pesando por ultimo despues de calcinado el 6xido 

 zincico obtenido. 



Magnesia. — Desalojado el sulfhidrico por ebullicion, del 

 liquido en que se precipit6 el zinc al estado de sulfuro, se 

 determin6 la precipitacion de la mag-nesia al estado de fosfato 

 mag-n^sico am6nico por medio del fosfato de sosa en presencia 

 de cloruro am6nico y g-ran exceso de amoniaco, cuyo fosfato 

 mag-n^sico am6nico se lav6 con agua amoniacal, obteniendo 

 de este modo una vez seco , incinerado y calcinado , el pirofos- 

 fato de mag-nesia que se pes6 y del que se dedujo por el cMculo 

 el 6xido correspondiente. 



El resultado de las mencionadas operaciones dd para la com- 

 posicion del mineral de Santander las cifras que k continuacion 

 se expresan: 



ANALISIS CUANTITATIVA. 



Gantidad sometida al analisis Ogr.,935. 



HO 0,0170 \ /HO 1,81 



CO2 0,2450 1 n - , . . X CO2 26,20 



/ lo que da la siguiente \ _ ^ _ ^_ 



CuO 0,0479 ^ .. ^ ^ . )CuO 5,12 



„ „ „ ^-,r,/ composicion centesi- < ^ _ _- 



FeO 0,05471 ^ j FeO 5,85 



ZnO 0,5603 \^^ [ ZnO 59,93 



MgO 0,0101/ \MgO 1,08 



0,9350 99,99 



En vista de los resultados del analisis, y h pesar de conside- 

 rarse por Adam y Phillips como sin6nimos la auficalcita y 

 dnratita, me lia parecido m^s apropiado para este liidro- 

 carbonato de zinc y cobre la denominacion primera, en razon 



